Mo中选取的至少1种或2种以上。不过,添加量在0.01质量。因而把上限定为0.7质量%。因而把上限定为0.7质量%。向65(TC以下进行回火,等等。1150'C下进行1小吋加热后,在930。X长80mmX厚15mm的试验片,加热至1400。(vTrs)进行测定。图4表示发明例的钢16,图5表示比较例23的钢的显微照片。lmm及3mm的位置,求出vTrs。:B:0.0004~0.0010质量%、V:0.2质量%以下、Nb:0.018质量%以下、Cu:1.0质量%以下、Ni:1.5质量%以下、Cr:0.7质量%以下、Mo:0.7质量%以下之中选取的1种或2种以上。